産業素材

低鉄損圧粉磁心に対する通電加工技術の開発

上野友＊之 ・松沼

健

二・西岡隆

夫

Study on Electrolytic Re-insulation Grinding of Soft Magnetic Powder Cores ─ by Tomoyuki Ueno, Kenji
Matsunuma and Takao Nishioka ─ Soft magnetic powder cores are used for electromagnetic conversion coils
which are essential for automotive, home appliance, and electronics industries. These cores, manufactured bycompacting pure iron powder covered with an insulation film, are distinguished by their high electromagnetic
conversion efficiency. However, the electromagnetic conversion efficiency drastically decreases when they aresubjected to the conventional finishing process. This is directly attributable to the conductive layers formed on thefinished surface that significantly reduce the electrical resistance of the core surface. To solve this problem, we havedeveloped an electrolytic re-insulation grinding method that finishes the core while an electric current is applied tothe interface between the core and the grinding wheel. This method regenerates the insulation property of soft
magnetic powder cores through the electrolytic removal of the conductive layers formed during the finishing processto improve the electrical resistance. This development enables the manufacturing of soft magnetic powder coreswithout compromising their electromagnetic conversion efficiency.
Keywords: electrolytic re-insulation grinding, soft magnetic powder core, ELID electrical resistance, insulation film, iron loss

1.

緒

言

低炭素化社会の実現に向けて、自動車の電動化や家電・は電気抵抗が重要な特性であるため、それを低下させないエレクトロニクスの省電力化、クリーンエネルギの活用等新たな加工法の開発が必要である。本課題の解決に向けたが推進されている。これらの機構の中核を担う部品のひと別の取り組みとして、化学的な酸エッチング処理により導つに鉄心と巻線から構成される電磁変換コイルがある。そ通層を除去することが一般に知られている。しかし、酸処の一例として、電磁モータや電圧変換トランス等が挙げら

理後には洗浄と中和が必要であるため大量に排出される廃れる。近年、上述の軟磁性鉄心材料として圧粉磁心が注目液処理の問題が生じ、昨今の環境問題への関心の高まりのされており（1）、当社においてもクリーンディーゼルエンジ観点からも望ましい手法とは言えない。

を本報では、電気抵抗を低下させることなく圧粉磁心の仕実用化し、ハイブリッド自動車のバッテリー電圧を昇圧す上げ加工が可能となる絶縁再生研削法の開発について詳述

るリアクトル（3）、変圧回路や整流回路に用いられるチョーする。本手法は、高能率に鏡面加工が可能な ELID 研削（6）クコイル（4）等も実用化に向け開発している。本材料は、絶を応用した加工法である。ELID 研削 ※ 1 の応用技術として縁被膜で覆われた純鉄粉をプレス成形して作製することがは、超精密金型や生体材料に対して新たな表面機能を付与でき、従来の電磁鋼板に対して電気抵抗が高く、特に高周（8）。本報でする表面改質加工技術が複数提案されている（7）、波領域で優れた電磁変換効率を示す。しかし、機器の高精の提案は、更に圧粉磁心という電磁気変換に使用される機度化や小型化に伴い、本材料にも高い寸法精度や複雑な形（ 10）。具体
能性材料へと応用の範囲を広げた手法である（9）、状が要求されており、粉末成形後に仕上げ加工が必要であ的には、圧粉磁心と研削砥石間に通電することにより、加る。この手法として切削加工や研削加工等が提案されてい工表面に生じた導通層を電解除去すると共に、削り取られる（5）。しかし、圧粉磁心に対して一般的な加工を行うと、た絶縁被膜の代わりとなる高電気抵抗な不導体被膜を再形電磁変換効率の著しい低下という致命的な課題が発生す成できることが特徴である。筆者らは、本手法の原理の検る。その原因は、以下の 2 点に示す材料表面の大幅な電気証を一般的な研削加工との比較を用いて行った。更に、そ抵抗の低下と考えられる。①加工表面では、圧粉磁心の特の効果を実証するため、絶縁再生研削法を適用した圧粉磁長である絶縁被膜が削り取られる点。②加工応力を受けた心の電気抵抗および電磁変換効率の指標である鉄損特性の純鉄粉粒子が塑性流動し、隣接する純鉄粉粒子同士が導通評価を行った。更に、本手法を適用した圧粉磁心の加工面し、加工表面に電気抵抗が低い導通層が形成される点であの防錆力を評価するために、大気放置試験を実施した。

ンの燃料噴射弁の開閉に用いられるインジェクタコア

（2）る。特に、高周波領域で良好な電磁変換効率を得るために−（ 28 ）− 低鉄損圧粉磁心に対する通電加工技術の開発

2.

新開発の絶縁再生研削法の原理

導電性砥石（-Ve）

図 1 に新たに開発した絶縁再生研削法を行うための加工

導電性砥石（-Ve）

装置の模式図を示す。電解用に設置した電源の陽極を圧粉純鉄粉粒子磁心に、陰極を導電性砥石または砥石からギャップを介し導通層が形成絶縁被膜が削り取られる

0〜5µm

絶縁被膜て設けた電極のどちらか一方にそれぞれ接続した後に通電を行う。この時、陰極を砥石に直接接続するとより効率的に加工表面に生じた導通層の電解除去が行える。一方、陰極を砥石からギャップを介した電極に接続すると、導通層の電解除去に加えて加工中には ELID 研削の効果も同時に圧粉磁心（+Ve）

圧粉磁心（+Ve）得られる。電解除去を効率的に行うために、圧粉磁心と砥（1）加工前の表面（2）加工直後の表面石間、および砥石と電極間には導電性の研削液を供給する。

導電性砥石

導電性砥石（-Ve）

また、圧粉磁心は加工装置から絶縁されていることが必要0〜5µmであり、本報ではアルミナ板を絶縁体として使用している。

導通電の電解除去

Feイオン

不導体被膜の再生研削液ノズル
導電性砥石

陰極(-Ve)

研削液ノズル

圧粉磁心（+Ve）

圧粉磁心（3）スパークアウト時（4）絶縁再生研削完了

図2

絶縁板

圧粉磁心

図1

陽極(+Ve)電解電源

絶縁再生研削法の模式図

3.

絶縁再生研削法の原理

圧粉磁心に及ぼす仕上げ加工の影響調査
3−1

実験方法

評価に使用した圧粉磁心は、外径34mm、内径 20mm、厚さ 5mm のリング形状である。本形状に原料粉末をプレス成形にてネットシェイプで作製した材料（A-1 材）及び、ブロック形状の素材から一般砥石を用いた通常の研削加工により同寸法に仕上げた材料（A-次に、本手法を適用して加工後に電気絶縁性を再生する2 材）をそれぞれ作製した。表 1 に実験条件を示す。材料原理を、図 2 の（1）～（4）の模式図を用いて説明する。
（1）

表面の電気抵抗は、直列 4 深針プローブを用いて測定を加工前の圧粉磁心の表面は、既述の通り絶縁被膜で覆われ行った。また、電気抵抗に影響を受ける電磁変換効率を表た純鉄粉で構成されている。純鉄粉粒子同士の粒界は明瞭す指標として、周波数 1kHz から 10kHz の交流磁界を印加であり、かつ絶縁被膜の効果によって、圧粉磁心は高い電して各周波数毎に鉄損特性を測定した。鉄損特性とは、電気抵抗を有している。（2）研削加工を行った圧粉磁心の表磁変換時に失われる電気エネルギを重量比率で表した指標

面は、絶縁被覆が削り取られ、かつ加工応力により表面のであり、その値が小さいほど電磁変換効率が良いことを意粒子が塑性流動して粒界が不明瞭な導通層を形成してお味し、ヒステリシス損失と渦電流損失の和で示される。各り、電気抵抗が大きく低下する。（3）加工後のスパークア損失の詳細については後述する。

ウト※ 2 時に圧粉磁心（陽極）と導電性砥石（陰極）間に通電し、加工表面に露出した純鉄の導通層が溶出してイオン化する。同時に、研削液の電気分解により水酸基が発生する。（4）通電を継続し、加工で生じた表面の導通層を電解除去する。更に電解が促進すると、鉄イオンと水酸基が結合した水酸化鉄の不導体被膜が圧粉磁心の加工表面に形成

表1

リング形状圧粉磁心の作製条件

項目

A-1 材
（プレス成形）

A-2 材（通常研削）

密度

7.5 × 103kg/m3

7.5 × 103kg/m3

し、これが加工で削り取られた絶縁被膜の代替を果たすた

研削砥石

未使用

#80 PAめ、圧粉磁心の電気抵抗が再び向上する。

研削液

未使用

油

砥石周速

未使用

1800m/min

送り速度

未使用

2mm/min性

2 0 1 2 年 1 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 0 号 −（ 29 ）−

3−2

各素材

電気抵抗および鉄損特性の評価結果を作製した後に電気抵抗を測定した結果、A-1 材が 580 ×10-3 Ω m、A-2 材が 43 × 10-3 Ω m であり、通常の研削加工粒子間が明瞭に識別可 2µmで仕上げた A-2 材の電気抵抗は 1/10 以下に大きく低下した。図 3 に評価周波数毎の鉄損特性を示す。図より周波数が高くなるに従い鉄損が大きくなり、かつ A-1 材よりも A-10µm（a）A-1材の表面組織（b）A-1材の断面組織2 材の鉄損が大きいことが解る。ここで、図中のヒステリシス損失は材料の保磁力に起因しており、周波数に比例して増大する。また、渦電流損失は材料の電気抵抗に起因し粒子間に電気導通層が形成 2µmており、周波数の 2 乗に比例して増大する。従って周波数が高くなるほど渦電流損失の増大が著しくなるため、高周波領域で用いるためには電気抵抗が最も重要な特性であ10µm（c）A-2材の表面組織る。本結果より、圧粉磁心に対して通常の研削加工を用い

図4て仕上加工を行うと電気抵抗が低下し、高周波領域におい（d）A-2材の断面組織トロイダル形状試験片の SEM 観察像て鉄損が 2 倍以上に増大する課題が明白となった。

4.

4−110090

渦電流損失

ヒステリシス損失

損（W/kg）

実験方法

評価材料として、30mm × 20mm× 15mm の四角柱形状の圧粉磁心を準備し、その外周面を80

鉄

電気絶縁性を再生可能な新加工法の開発

絶縁再生研削法で加工した材料（B-1）材及び、同じ砥石70を用いるが通電による導通層の電解除去を行わない材料60（B-2 材）をそれぞれ作製した。

50

図 5 に使用した装置の外観写真を示す。本装置は、立形

4030マシニングセンタに電解用のパルス電源を接続した開発機

20
100
A-1

A-2

A-1

1kHz

A-2

3kHz

A-1

A-2

5kHz

A-1

A-2

7.5kHz

A-1

A-2

10kHz

研削液ノズル電極（-Ve）

上段：テスト材名、下段：測定周波数

図3

トロイダル形状の鉄損特性

導電性砥石
圧粉磁心（+Ve）

3 − 3 一般研削法で電気抵抗が低下する原因考察

通常絶縁板の研削加工により電気抵抗が低下した原因のひとつは、加工面では絶縁被膜が削り取られて電気抵抗の低い純鉄が露図5出しているからである。図 4 に A-1 材、A-2 材それぞれの表面および断面の SEM 観察像を示す。図 4（a）（b）から、表2加工前の圧粉磁心の表面では純鉄粉の粒界が明確に判別できるのに対して、図 4（c）（d）の加工後の表面では個々の粒界の判別ができない。

更に図 4（d）の最表面を詳細に観察すると、隣接する粒子間に形成された導通層が確認できる。以上の観察結果より、通常に研削加工を行った圧粉磁心の電気抵抗は、加工面に生じた導通層の影響により大幅に低下し、結果として電磁変換効率が著しく低下したと考えられる。

−（ 30 ）− 低鉄損圧粉磁心に対する通電加工技術の開発

項

目

研削砥石

絶縁再生研削法の加工装置

絶縁再生研削法と一般研削の加工条件

B-1 材（絶縁再生研削）

B-2 材（通電なし研削）#325 CBN
メタルボンド#325 CBN
メタルボンド

研削液

水溶性水溶性砥石周速

900m/min1800m/min

送り速度1mm/min

2mm/min

電解電圧90V

未使用

電解電流

10A

未使用

パルス間隔1/1µs（on/off）

未使用である。ここで陰極は、SUS 電極からギャップを介して砥石に通電している。表 2 に実験条件および電解条件を記載する。

4−2

加工面の電気抵抗を測評価結果および考察げ加工法として有効であると結論づけられる。
次に、我々が提案する絶縁再生の原理を検証するため、
B-1 材および B-2 材それぞれの加工表面から深さ方向に X 線
光電子分光（ESCA; Electron Spectroscopy for Chemical

定した結果を図 6 に示す。図より絶縁再生研削法を用いたAnalysis）分析を行った結果を図 8 に示す。とが解る。一方、通電を行わずに通常に研削加工した B-2

さ約 100nm 程度まで酸素（O）が検出されていることから、材の電気抵抗は、加工前の約 1/6 と大幅に低下している。

加工面には Fe と O の化合物の層が形成されていると推測

本結果より、開発手法を用いることで通常の研削加工ではされる。一方、図 8（b）に示す通電を行わずに加工した B-

B-1 材の電気抵抗は、加工前と同等の値が得られているこ

図 8（a）に示す絶縁再生研削法を用いた B-1 材では、深得られない高い電気抵抗を持つ圧粉磁心を作製することが2 材では、最表面には不純物成分と考えられる炭素（C）可能と言える。更に、導通層を電解する際の圧粉磁心と砥と酸素（O）のピークがみられるものの、それ以降の深さ

石とのクリアランス量やクーラント流量、通電条件を調整

においては原子濃度に変動がなく鉄（Fe）が主成分であり、することによって、最新のデータでは 5000 × 10-3 Ω m を表面は基材である純鉄が露出していると考えられる。

超える非常に高い電気抵抗を得ることに成功した。

次に、B-1 材において表面層の Fe の結合状態をメスバウ

更に、鉄損特性を測定した結果を図 7 に示す。図より絶アー分光法を用いて分析した。本報では、分析対象がバル

縁再生研削法を適用して作製した B-1 材の鉄損は、加工前ク体の表面であるため、CEMS（Conversion Electronと同等の値である。一方、通電を行わない通常の研削加工

Mossbauer Spectroscopy）法を用いた。得られた Fe の法で作製した B-2 材の鉄損は、加工前や B-1 に対して 3 倍近くに増大している。これは、B-2 材の電気抵抗が大幅に低下したことに起因している。以上の結果より、開発手法
は、圧粉磁心の利点である電磁変換効率を損なわない仕上

O

100FeCCa

Atomic concentration (%)

90700

電気抵抗（×10-3Ωm）

600
500
4008070605040302010300

02000501001000150200250300

350

400

Suputter depth (nm)（a）B-1材の深さ方向ESCA分析
加工前B-1図6B-2

加工面の電気抵抗

O100FeCCa90160

渦電流損失

Atomic concentration (%)

Iron loss (W/kg; Bm＝0.1T, 10kHz)

180
ヒステリシス損失

14012010080807060504030206010400020050

100150200250

300

350400Suputter depth (nm)
加工前

図7B-1

加工後の圧粉磁心の鉄損特性（b）B-2材の深さ方向ESCA分析

B-2

図8

絶縁再生研削面と通電なし加工面の ESCA 分析

2 0 1 2 年 1 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 0 号 −（ 31 ）−スペクトルを図 9 に示す。図中の横軸は、57Co-γ線波の速れる。従ってフィッティング結果［2］が、絶縁再生研削法

度、縦軸のピーク値は規格化した値である。これにより表により加工表面に再生した不導体被膜を反映している。こ面から約 300nm 深さにおける鉄原子比率での組成を調査しこで、典型的な Fe の酸化物である Fe2O3 や Fe3O4 は強磁た。得られたスペクトルを 2 本のサブスペクトルに分解し、性体であるため該当せず、異性体シフトの値から Fe（3+）

フィッティングを行った結果を図 10 の［1］、［2］に、このイオンを含む化合物と推定される。ここで、α-FeOOH、で、異性体シフト（δ）は原子核位置での s 電子の密度をで該当せず、従って［2］の帰属は、表 4 に示す内部磁場を結果を元に解析を行った結果を表 3 にそれぞれ示す。ここδ-FeOOH、ε-FeOOH は強磁性体であり上記同様の理由反映しており Fe の価数の指標となり、四極分裂（Δ）は結有しない常磁性体であるβ-FeOOH、γ-FeOOH または晶構造の対称性を反映しており歪みの指標である。また、Ferrihydrite 等の鉄の水酸化物である可能性が高い。ここ内部磁場（H）は磁気的な秩序性を反映しており、強磁性で、一般的にβ-FeOOH の生成には高濃度の塩素イオンが体及び反強磁性体で正の値を取り、常磁性体では 0 である。

必要と言われている（11）。塩素イオンは研削液に含まれてい図 10 と表 3 に示すフィッティング結果［1］は、内部磁る可能性が考えられるため、イオンクロマトグラフ法にて場が高く強磁性体に特徴的な 6 本に分裂したスペクトルが研削液中の塩素イオン濃度を分析した結果、56ppm で観察されることから、圧粉磁心の基材であるα-Fe と考えらあった。これは標準的な水道水と大差ない濃度であり、βFeOOH が主成分とは考え難い。また、γ-FeOOH は四極えられる。従って、表 4 に記載のメスバウアーパラメータ101.2%

4.80E+06

101.0%

4.79E+06

100.8%

4.78E+06

100.6%4.77E+06

100.4%

4.76E+06

100.2%

4.75E+06

100.0%

4.74E+06-8-6-4-202468が非常に近い Ferrihydrite である可能性が高いと考えられRelative intensity (%)

Counts per channel

分裂の値が［2］に対して乖離が大きいため該当しないと考4.81E+06

で原理として提案した鉄の水酸化物の不導体被膜が生成されたと考えられる。

表4（13）
解析結果［2］の帰属推定物質のメスバウアーパラメーター（12）、化学式99.8%

Velocity (mm/s)

図9る。以上の考察から、本手法を適用した加工面には、図 2

δ（mm/s）

Δ（mm/s）

H（kOe）+0.380.55−+0.370.95−+0.370.53−+0.350.95−

β-FeOOH（7）メスバウアー分光分析のスペクトル（7）γ-FeOOH（8）

Ferrihydrite[2]

メスバウアブロット

101.2%

4.80E+06

101.0%

4.79E+06

100.8%

4.78E+06

100.6%

4.77E+06

100.4%

4.76E+06

100.2%

4.75E+06

100.0%

4.74E+06-8-6-4-2024685.
Relative intensity (%)

Counts per channel[1]

4.81E+06

絶縁再生研削法による防錆効果
絶縁再生研削法の適用により、高電気抵抗な加工面を有する圧粉磁心の作製が可能となる効果について詳述してきたが、表面改質効果により防錆力が向上した効果もこれまでに報告されている（9）。そこで本報においても、加工表面に鉄の水酸化物系の不導体被膜が生成された効果による防錆力の向99.8%

Velocity (mm/s)

項解析結果

図 10

スペクトルに対するフィッティングの結果

表3メスバウアー分光スペクトルの解析結果

δ（mm/s）

Δ（mm/s）

H（kOe）［1］+0.01+0.00

324

α-Fe

［2］+0.380.840

表 4 記載目帰−（ 32 ）− 低鉄損圧粉磁心に対する通電加工技術の開発

属（a）加工直後

図 11（b）半年経過後

大気放置試験前後の外観写真

上が期待できるため、大気暴露試験を通じて検証した。図11 に本手法を適用して作製した圧粉磁心の加工直後、および半年経過後の外観を示す。図 11（b）の半年経過の外観においても錆は全く確認されておらず、本手法を適用した圧粉磁心は高い防錆力を有していることが明らかとなった。

6.

結論

筆者らは、電磁変換コイル用の圧粉磁心に対する仕上げ加工法として、ELID 研削の表面改質機能を応用した絶縁再生研削法を開発した。本手法を適用することで、圧粉磁心の良好な電磁変換効率を損なうことのない仕上げ加工が可能である。以下に結論を示す。
1

圧粉磁心に一般的な研削加工で仕上げ加工を行うと、電磁変換効率が著しく低下する。この原因は、加工面の表層に導通層が生じて、電気抵抗が大幅に低下するためである。

2

絶縁再生研削法は、圧粉磁心を陽極に、導電性研削砥石を介した電極に陰極を接続して通電研削加工を行う手法である。本手法では、加工面に生じた導通層を電解除去し、かつ加工で削り取られた不導体被膜の再形成が可能である。この不導体被膜は鉄の水酸化物で高電気抵抗を示す。

3

開発手法で仕上げ加工を行った圧粉磁心は、加工前と同等の高い電気抵抗と低い鉄損特性を有し、その参

考

文

献

（1） T.Ishimine et al., Material Science Forum, Vol.534-536, pp.13331336（2007）（2） 島田良幸 ら、「高性能圧粉磁心材料の開発」、紛体および粉末冶金、
Vol.53、No.8、pp.686-695（2006）（3） 吉川浩平 ら、「樹脂モールドリアクトルの開発」、SEI テクニカルレ
ビュー第 178 号、pp.116-120（2011）（4） 伊志嶺朝之 ら、「高周波対応低ロス圧粉磁心材料の開発」、SEI テク
ニカルレビュー第 166 号、pp.1-6（2005）（5） 新谷一博 ら、「バインダレス cBN 工具における軟磁性材料の高速加工に関する研究」、精密工学会誌、76（7）、PP.809-813（2010）（6） H.Ohmori et al.,“Advanced Ceramics Machining”, CRC Press,
pp.147-178（2007）（7） 水谷正義 ら、「電気化学反応を利用した表面改質加工技術に関する研究」、砥粒加工学会誌、Vol.48、No.7、pp.387-391（2004）（8） 片平和俊 ら、「DLC 皮膜と超硬精密金型の密着性向上に果たす表面改質加工面の効果」、砥粒加工学会誌、Vol.49、No.3、pp.152-156（2005）（9） T.Ueno et al.,“Study on Electrolytic Re-insulation Grinding of Soft
Magnetic Powder Cores”, Advanced Materials Research, Vol.325,
pp.264-269（2011）（10） 上野友之 ら、「電磁変換コイル用の圧粉磁心に対する絶縁再生研削法の研究」、ABTEC2011 砥粒加工学会学術講演論文集、pp.395-400（2011）（11） K. M. Parida,“ Studies on β-FeOOH part2 Physico-chemicalcharacteristics of thermally treated akaganeite（β-FeOOH）”,
Journal of Materials Science，Vol.23，No.4，pp.1201-1205（1988）（12） 佐野博敏 ら、「メスバウアー分光学 −基礎と応用−」、学会出版センター、東京（1996）（13） D. C. Cook,“ Conversion electron and X-ray M.S. of corrosion
products”, Hyperfine Interactions, 28, pp.891-894（1986）（14） 片平和俊 ら、「金属系生体材料（SUS316）の ELID 研削特性と耐食性評価」、砥粒加工学会誌 Vol.46、Bo.5、pp.245-249（2002）

値は一般研削法の鉄損に対して約 1/3 に低減することが可能である。
4

開発手法を適用した圧粉磁心の加工表面は、大気放置試験において半年間経過後も錆が発生せず、高い

執筆者 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上野友 之＊：産業素材材料技術研究所 主査
圧粉磁心の材料およびプロセス開発に従事

用 語 集ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

松沼

健 二 ：産業素材材料技術研究所 グループ長※1

西岡隆 夫 ：産業素材材料技術研究所 部長 工学博士

防錆力を有している。

ELID 研削

電解インプロセスドレッシング（ELectrolytic In-processDressing）研削の略称。鋳鉄や青銅等のメタル系ボンド砥------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------＊主執筆者

石を加工中に常時電解ドレス（目立て）を行い、鋭利な切れ味を維持することにより、ガラスやセラミックスといった硬脆材料や難削材に対しても高能率かつ高精度な鏡面加工を実現する研削手法。
※2

スパークアウト

研削加工において、所定の寸法まで砥石を切り込んだ際に、砥石や被削材および加工装置の剛性不足等によって生じる切り残し量を、砥石に切り込みを与えずに所定の寸法位置で暫く停止させることにより、切り残り量を除去し被削材を所定の寸法に仕上げる加工、別名はゼロ研削。

2 0 1 2 年 1 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 0 号 −（ 33 ）−